SÉANCE DU l6 JANVIER IQoS. 123 



par les agents atmosphériques que celui qui est obtenu en cristaux lamel- 

 laires, ses fragments décomposent l'eau avec lenteur; mais on peut rendre 

 la décomposition beaucoup plus rapide en ajoutant au liquide une goutte 

 de perchlorure de fer, de chlorure d'or ou de chlorure de phitine. Avec 

 ce dernier composé, il se forme du noir de platine et la réaction devient 

 rapidement tumultueuse. Nous l'attribuons à la formation d'un élément 

 de pile dû au mélange de calcium et de platine, he calcium peut être aisé- 

 ment tourné en cylindres brillants qui, à l'air humide, se ternissent assez ' 

 rapidement. On peut aussi le laminer et l'obtenir en feuilles minces qui ne 

 possèdent pas, il est vrai, une grande élasticité et se cassent ou s'écaillent 

 avec facilité. 



Il est assez tenace pour être passé à la filière et, avec certains échantillons, 

 nous avons obtenu couramment des fils de -~ de millimètre de diamètre. 



Conductibilité électrique. — Pour obtenir des fils homogènes, nous com- 

 mençons par tourner, avec soin, un cylindre de calcium à surface nette et 

 brillante. On le découpe ensuite à la scie en rondelles d'un centimètre qui 

 sont fendues en petites baguettes de façon à avoir un fragment de métal 

 aussi homogène que possible. Les baguettes qui paraissent régulières sont 

 alors étirées à la filière et les fils doivent être conservés à l'abri de l'humi- 

 dité de l'air. 



La mesure de la résistance de ces fils a été faite par la méthode du pont 

 de Wlieatstone. Les résistances fixes étaient dans le rapport de i à loo; la 

 résistance variable comprenait un ohm divisé en lo parties. Le fil de calcium 

 était tendu entre deux bornes et humecté de pétrole pour éviter l'altération 

 par l'air humide, sauf aux extrémités qui avaient été décapées avec soin avant 

 d'être fixées dans les bornes. Il a été tenu compte de la résistance des fils 

 de jonction. Le diamètre des fils de calcium employé a été mesuré avec un 

 palmer à -^ de millimètre près. Les variations de ce diamètre sont à peine 

 de cet ordre de grandeur. 



La mesure de la longueur a été réalisée après avoir coupé le fil aux 

 bornes à la fin de l'expérience. 



une petite quantité d'eau distillée. Après formation Je l'iijdrale, on (illre, on traite 

 la solution maintenue à 40° par un courant d'acide carboniqne, on filtre à nouveau; 

 puis on acidulé par une goutte d'acide ctilorhydrique, on évapore sur un \erre de 

 montre et l'on reconnaît au microscope la formation de cubes qui ne peuvent être 

 formés que de chlorure de sodium parce qu'ils ne donnent pas avec le chlorure de 

 platine la réaction microscopique des sels de potassium. 



